— 447 — 



Per proteggere la massa dall'ossidazione venne fatta circolare nelle pro- 

 vette una corrente di anidride carbonica. 



Le osservazioni furono fatte con la pila Platino Platino Rodio e un 

 galvanometro di Siemens e Kalske. 



Nella tabella sono riportati i dati numerici coi quali si può costruire 

 il diagramma di equilibrio. 



Numero 

 (lolle esperienze 



Atomi 



lo 



Principio 

 della 

 cristallizza- 

 zione 



CRISTALLIZZAZIONI EUTECTICHE 





I 



il 



temperatura 



tempo 



temperatura 



tempo 



1 



0 



451° 



— 



_ 









2 



2 



443 



415° 



43" 











5 



435 



416 



120 











4 



10 



422 



416 



238 







— 





5 



12 





416 



313 









6 



15 



426 



417 



243 









,7 



20 



444 



416 



137 









8 



25 



455 



' 415 



79 









9 



30 



461 



414 



48 









10 



33.3 



464 











Au Te a 



11 



40 



457 







446° 



93" 





12 



45 









447 



208 





13 



50 



500 







447 



180 





14 



55 



615 







447 



163 





15 



60 



? 







447 



135 





16 



65 



791 







447 



115 





17 



70 



839 







447 



67 





18 



80 



908 







447 



49 





19 



90 



967 







447 



40 





20 



95 



1010 







447 



22 





21 



98 



1045 







447 



8 





22 



100 



1064 













Partendo dal tellurio per aggiunta di oro, il punto di fusione viene 

 abbassato fino a un eutectico Te -f- Au Te 2 che cristallizza a 416° e ha la 

 concentrazione di 12 atomi °/ 0 A u . Poi la curva di cristallizzazione sale 

 lentamente fino a un massimo alla conc. 33.3 atomi % Au ed alla tem- 

 peratura di 464°. Le durate eutectiche (I) di questa parte del diagramma 

 si annullano in corrispondenza del punto di massimo che rappresenta il 

 punto di fusione del composto Au Te 2 . 



